— 195 — 



Twee monsters, No. 20 en No. 21, die op denzelfden dag uit 

 latex van jonge boomen met de relatieve hoeveelheden 0,5 resp. 

 2 azijnzuur waren gecoaguleerd, bevatten 0,055 resp. 0,046 pCt. 

 vrij zuur, dus aanzienlijk meer dan de van oudere boomen af- 

 komstige monsters. De laatste twee sheets waren beide vrij sterk 

 beschimmeld. Dit is opvallend, aangezien van de andere monsters 

 eveneens die met een hooger gehalte aan vrij zuur (No. 26 en 

 27) eene sterkere schimmelvorming vertoonden. 



Van de verschillende sheets werden gelijke mengsels met zwavel 

 gemaakt en deze werden alle op dezelfde wijze aan 8 verschil- 

 lende manieren van vulcanisatie onderworpen. Van het gevul- 

 caniseerde product werden ringen van dezelfde afmetingen ge- 

 sneden en deze dan op breekbaarheid en elasticiteit onderzocht. 

 Alle monsters bleken van eene goede qualiteit te zijn, behalve 

 No. 22, dat zeer matig was. Werden de monters onder inacht- 

 neming van de verschillende bij de vulcanisatie verkregen re- 

 sultaten naar qualiteit gerangschikt, dan verkreeg men een van 

 No. 22 tot No. 27 stijgende reeks, met andere woorden de qua- 

 liteit vermindert, naar-mate er bij de coagiilatie meer azijnzuur 

 wordt toegevoegd. De vulcanisatie van de jonge rubbermonsters 

 No. 20 en No. 21 leidde tot dezelfde slotsom. 



Werden de monsters volgens de gewoonlijk toegepaste proeven, 

 nl. uittrekken en de „duimpröef", beoordeeld, dan viel er geen 

 groot verschil waar te nemen. Waarschijnlijk zouden de in 

 alle opzichten betere sheets No. 26 en 27 op de markt zelfs een 

 lageren prijs bedongen hebben, omdat ze er minder oogelijk 

 uitzagen. Het blijkt dus weer, hoe weinig waarde de op de markt 

 gebruikelijke wijze van beoordeeling heeft. 



a. 



HET VERPAKKEN VAN VEZELS. 



Gewoonlijk worden lange vezels zoo verpakt, dat zij spiraal- 

 vormig om elkaar gedraaid en de uiteinden dan in elkaar ge- 

 vlochten en met een touwtje vastgebonden worden. Soms wordt 

 in de uiteinden ook wel een knoop geslagen. 



Deze verpakkingswijze levert verschillende nadeelen op. Ten 

 eerste lijdt de sterkte van de vezel door het buigen en het 

 daaropvolgende persen. Ten tweede is de kooper, om zich 



